168 



Ueber die chemischen Bestandtheile der Auswitterungen an 



Ziegelsteinmauern (Mauerfrass) 



und die damit verbundene Salpeterbildung. 



Otto Helm, DaDzig. 



Ziur Beantwortimg der Frage, welche Zusammensetzung die an Mauern 

 und Ziegelsteinen sieb bildenden Auswitterungen haben, und welche Ursachen 

 denselben zu Grunde liegen, machte ich mehrere quantitative chemische 

 Analysen dieser Auswitterungen, deren Resultate ich nachstehend mittheile. 



1) Auswitterung, entnommen von einem etwa fünfzehn Jahre alten Wacht- 

 gebäude aus Ziegelsteinen, welche mit Cement ausgefugt waren. Das Ge- 

 bäude ist in Danzig am Petershagener Thore belegen, Der abgeschabte 

 weissliche Beschlag verliert beim Erwärmen Krystallwasser; bei fernerem Er- 

 hitzen im Platintiegel schwärzt er sich ein wenig durch Verkohlen der in 

 ihm enthaltenen organischen Substanzen. Vor der cliemischen Analyse wurde 

 er bei 100^ C. ausgetrocknet. 



Er bestand aus 4,3 Procent kohlensaurer Kalkerde, 

 1,4 „ salpetersaurer Kalkerde, 

 0,6 „ salpetersaurem Kali, 

 0,5 „ schwefelsaurer Magnesia, 

 0,8 „ Chlornatrium. 

 75,4 „ schwefelsaurem Natron, 



17,0 „ erdigen, in Säuren unlöslichen Sul)stanzen, 

 etwas organischer Substanz und Verlust. 



2) und. 3) Auswitterungen, entnommen von einem Neubau, Kriegsschule 

 an der Promenade in Danzig. Hier kamen zwei Arten von Auswitterungen 

 zur chemischen Untersuchung. 1) Die von den Ziegelsteinen des Rohbaues 

 abgenommenen, 2) die aus den mit Cement verstrichenen Fugen entnommenen. 

 Beide wurden vor der chemischen Analyse bei 100° C. ausgetrocknet. 



^ie erstereu bestanden aus 15,40 Procent kohlensaurer Kalkerde, 



0.62 „ schwefelsaurer Magnesia, 

 12,78 #„ schwefelsaurer Kalkerde, 

 43,60 „ schwefelsaurem Natron, 

 0,28 „ salpetersaurer Kalkerde. 

 1,52 „ Chlornatrium, 



25,80 „ erdigen, in Säuren unlöslichen 

 Substanzen, Hydratwasser und 

 )■ Verlust. 



